La théorie de Osmond-Roozeboom. 



a 



000' 



Voici un résumé de cette théorie. 



Les fers météoriques se divisent, on le sait, en deux groupes 

 principaux. 



1" Les fers cubiques, constitués exclusivement de kamacite; te- 

 neur en nielcel au-dessous de 6 — 7 °/o. 



2" Les fers octaédriques, constitués de kamacite, taenite et de 

 l'agrégat plessite; teneur en nickel au-dessous de 6 — 7 Vo. 



La nature de ces constituants s'interprète le plus facilement en 

 employant le diagramme donné par M. Osmond,, fig. 1. 



l^ Soit d'abord un alliage 

 à 5 "/o de nickel, à haute tempé- 

 rature; suivons son refroidissement 

 supposé très lent (M. Osmond ad- 

 met que les transformations au- 

 ront lieu alors aux températures 

 de la tig. 1, dont les courbes é- 

 tirées sont trouvées par des es- 

 sais (magnétiques) à températures 

 ascendantes: les courbes en poin- 

 tillé n'ont pas de base expérimen- 

 tale). A la température où le 

 [)oint figuratif de cet alliage abou- 

 tit à la courbe AB (vers 720") une 

 ^^si"'' 1- transformation se fait: les cristaux 



mixtes de fer ;', non ferromagnétiques, donnent naissance à des cristaux 

 mixtes à fer ß (ou a) ferromagnétiques, dont la teneur en nickel est 

 donnée par le point à la même ordonnée (720") de la courbe AE (hy- 

 pothétique, mais nécessaire). 



La portion y non encoi^e transformée s'enrichit en nickel, en 

 suivant AB, tout en diminuant en quantité; la portion transformée s'en- 

 richit également en nickel, suivant AE, tout en augmentant aux dé- 



'8700" 



Keoo' 



50Ü' 

 !tOO° 

 500° 

 200° 

 100° 

 0° 



-100' 



10 20 yo io 



50 (iO 70 



80 ao 100 



